UIHANG TILI, K. SV. VKT.-AKAD. HANDL. BAND 9. N:0 1, 217 



duktet irlasastifft o: til at niodvirke krvstallisationen i sin al- 

 mindelighed, altsaa ogsaa til at hindre globidit-dannelsen, saa 

 elaoofcrne ikke bliver emaliaoticre. I ovcrcnsstcmmelse hermed 

 linder vi, at vore samtligc emalj slagger förer en temmelig liden 

 AljOg-gehalt, nemlig resp. 2.2, 2.."^, 2.59, 3. se, 4. k;, 4. 31, b.:^o 



— 8.4 1 og 9.2 Yo AI.2O3 (de to sidstnaevnte slagger er typisk 

 emalj agtige). — Forlioldet mellem ÄlgO (med lidt MnO og 

 FeO) paa den ene side og CaO paa den anden i analyserne no. 

 loO — 1Ö7 varierer mellem: 1 MgO til 0.6 9, 0.7 9 CaO og I MgO 

 til 4.83, 4.34 CaO o: emalj slaggerne dannes ved forliold mel- 

 lem MofO 02: CaO svarende til de, ved livilke saavel auffit som 

 wollastonit (med det hexagonale kalksilikat) vilde liave krystal- 

 liseret ud i mere basiske smeltemasser. — Vi vil specielt be- 

 tone, at vi har staerkt CaO-rige emalj slagger ved surstofforhold 

 1:2.78, paa den anden side desuden staerkt MgO-rige ved for- 

 hold 1 : 2.6 2 o: det kan ikke paavises, at JNIgO eller CaO har 

 nogen sasrlig tendens til at modificere den nys dragne graense 

 (ca. 1 : 2..'}0) mellem de emalj agtige og de krystallinske slagger. 



— Jo kiselsyre-rigere emalj slaggerne blir, des mindre holder 

 de i det hele af större, krystallinsk udsondrede partier (oftest 

 sferolither); slagger över trisilikat bestaar naesten kun af ren 

 emalj. 



Ved mikroskopisk undersögelsc viser de krystallinske dele 

 i de ikke altfor CaO-rige emalj slagger ') sig at före etjaevnlig 

 i temmelig store, söjleformigt udtrukne individer optradende 

 mineral, som har temmelig levende interferensfarver ; udsluk- 

 ningen iinder krvdsede nikols fölg-er ikke individernes lEencde- 

 retning o: mineralet maa vaere mono- eller asymetrisk; vinkelen 

 mellem bissektrix og c er stor, nemlig op til ca. 40'. De en- 

 kelte individer, som hyppig er samlede i negformige grupper, 

 er ofte halvcirkel-formig böjede. Undertiden iagttages, at mi- 

 neralet viser opbygning efter en c-axe og efter to retninger, 

 som med c danner vinkel paa ca. 20". — Da til disse iagt- 

 tagelser kommer, at mineralet synes at vjere aldeles identisk 

 med den i radial-straalige sfaerolither optraedende augit i slag 

 fra Mohärnshyttan (pag. 20), sluttes med temmelig stor sikker- 



) I slag fi-a Tanså, 1852 (no. 157, med surstofforhold 1 : 3.08. 3.21 og 2.82, 

 ca. 4 GaO til 1 MgO) optrieder et mineral, med levende interferens- 

 farver, udslukning, saavidt det kan afgjöres. altid efter Ijengderet- 

 ningen. Det kan tankes at vjcre wollastonit eller det hexagonale 

 kalksilikat. 



